Nutzholzer 



203 



werk geeignet und ermoglichte es Thonet, die 

 Fabrikation der aus gebogenen Rmidstiiben von 

 Buchenholz bestehenden Mb'bel zu begriinden. : , 

 Elastizitatsgrenze (= ,,dem Gewieht, 

 welches eine bleibende Verlangerung v. 0,00005 

 der Stablange bewirkt") von Hb'lzern im Ver- 

 gleich mit Metallen ; an Driihten von 1 qmm 

 Querschnitt ermittelt (Muller-Pouillet, Lehr- 

 buch der Physik u. Meteorologie, Bd. I, 

 Braunschweig 1906, S. 329 ff.). 



Blei, ausgezogen 0.25 kg 



,, angelassen 0,20 



Silber, ausgezogen 11 ,, 



angelassen 3 



Kupfer, ausgezogen 12 



angelasseu 3 



Platin, ausgezogen 26 



angelassen 14 



Eisen, ausgezogen 32 



angelassen 5 



Stahldraht, ausgezogen 43 ,, 



angelassen 15 



Akazie 3,2 kg 



Kiefer 1,6 



WeiBtanne 2,2 



Hainbuche 1,3 



Birke 1,6 



Buche 2,3 



Eiche 2,3 



Ahorn 2,7 



Pappel 1,5 



Aus der Art der Zusammenfiigung der 



Holzelemente und clem Faserverlauf erkliirt 

 sich die Spaltbarkeit, die je nach der Ab- 

 sicht, die man bei der Bearbeitung des Holzes 

 verfolgt, bald als Nachteil bald als Vorzug 

 sich geltend macht. 



Issel gibt (Krais a. a. 0. S. 359) u. a. fol- 

 gende Beispiele fiir 8 Grade der Spaltbarkeit: 

 1. Aeufierst schwerspaltig: Buchsbaum, Eibe, 

 Eberesche, Platane, Hartriegel. 2. Sehr schwer 

 spaltbar : WeiBbuche, Robinie, Ulme, Acer c a in - 



leichtspaltig : Larche , Rotbuche, NuBbaum. 



6. Leichtspaltig: Kiefer, Esche, Erie, Eiche, Linde. 



7. Sehr leichtspaltig: Fichte, Tanne. 8. AeuBerst 

 leichtspaltig: Silberpappel,kanad. Pappel. Laul'en 

 die Fasern nicht gerade von oben nach unten, so 

 spaltet das Holz schief (Drehwuchs). Arn voll- 

 kommensten ist meist Spaltbarkeit in der Richtung 

 der Spiegel (radiar). Die hb'chst imvollkommene 

 Spaltbarkeit des Pockholzes beruht besonders 

 darauf, claB die Fasern von oben nach unten 

 in Wellenlinien verlaufen und, daB die Wellen 

 in den konzentrisch aufeinander folgenden Holz- 

 schichten nicht ubereinstimmen (Fliickiger, 

 Pharmakognosie III. Aufl. 1891, p. 487). Dazu 

 kommt der feste Zusammenhalt und das unregel- 

 maBige Ineinandergreifen der Fasern innerhalb 

 der Wellensysteme. 



Die Hauptvorziige der Hb'lzer gegeniiber 

 den Metallen sind Leichtigkeit, geringe Sprodig- 

 keit, Spaltbarkeit, geringes Warmeleitungsver- 

 mogen, Weichheitund Formbarkeit bei oft groBer 

 Widerstandsfiihigkeitgcgen auBere Einfliisse. Aus 

 der folgenden Uebersicht iiber die wichtiesten Ver- 



wendungsarten der Nutzholzer wird hervorgehen, 

 wo fiir die verschiedenen Eigenschaften hauptsach- 

 lich in Frage kommen. Vorausgeschickt sei die 

 Erkliiruiig einiger im Holzhandel iiblicher 

 Ausdriicke: Halbfabrikat, Eassonierte oder 

 appretierte Ware heiBtim Gegensatz zu ,,Rohholz" 

 Holz, das schon etwas auf seine kiinftige Vcr- 

 wendung hin zugerichtet ist; Vollholz heiBt 

 llnlz in seiner natiirlichen Starke ini Gegensatz 

 zu dem aufgespaltenen Stiickholz und dem mit 

 der Sage geteilten Schnittholz. Diraensionsholz 

 sind die vom Zimmermann verwendeten Kau- 

 hnlzstiicke im Gegensatz zu Bauschreinerholz. 

 Lialkenkanten, an denen die Rinde noch sitzt, 

 heilien Waldkanten oder Wahnkanten. 



id) Verwendunssarten des Holzes. 

 Gute Form (Vollholzigkeit) in Verhindiing 

 mit geho'riger Lange und Starke bei groBer 

 Tragkraft und Dauer macliten in Europa 

 die Eiche besonders geeignet zur Verwendung 

 im Ho eh ban, wo sie jetzt vielfach durch 

 Fichte, Kiefer, Tanne und Liirche ersetzt ist. 

 Verwendung des Holzes in Beruhrung mit der 

 Erde, unter der Erde oder im Wasser verlangt 

 D an er im AVecliscl von Nasse und Trockenheit 

 oder unter Wasser. Hier kommen fiir Rost- 

 b ante n und F u n d a m e n t e Eiche und 

 kernreiche Nadelholzer wie Kiefer und Liirche, 

 in Siideuropa die Edelkastanie, fiir Pflaster, 

 das auBerdem eine gewisse Harte und geringe 

 Aljimtzung erfordert, die australischen Eu- 

 calypten, Finns palustris (Pitch- 

 pine), auch impragniertes Buchen- und 

 Nadelholz in Betracht. Von den ca. 1 Million 

 Festmetern B a h n s c h w e 1 1 e n , die, eine 

 durchschnittliche Dauer der Schwelle von 10 

 Jahrenangenommen, das Deutsche Reich jahr- 

 lich braucht, liefern Nadelholz (Kiefern) 55%, 

 Eichen 40%, andere Laubhiilzer, namentlich 

 Buche (impriigniert) den Rest. Eisen- 

 schwellen nutzen das rollende Material rascher 

 ab als Holzschwellen. G rube n h o 1 z e r 

 liefern die dem jeweiligen Gebiet niichsten 

 Holzarten, unter denen als bestes, aber teuer- 

 stes Eiche, Robinie, die dauerhafte Kiefer 

 und die bessergeformte, aber ohne Imprii- 

 gnation weniger dauerhafte Fichte zu nennen 

 sind. Buche hat bei groBer Tragkraft den 

 Nachteil, zu brechen ohne vorher durch 

 Knistern zu warnen. Dauernde Niisse ertriigt 

 auBer Eiche, Larche, Kiefer, auch Erie. Als 

 Schiffsbauholz, insbesondere fiir die Tro- 

 pen, ist vor allem das Tiekholz (Tektona 

 grand is) beliebt, das bei groBer Dauer nur 

 wenig schwindet, mit Eisen keiuen Rost 

 erzeugt und von den weiBen Ameisen nicht 

 angegriffen wird, ferner Eichenholz, Pitch- 

 pine und Eucalypten; Hasten und Segel- 

 stangen liefern Kiefern und Larchen, Ruder 

 Eschen, Eichen und Buchen. Fiir die Hnlz- 

 teile von Maschinen (Windmuhlen, Poch- 

 werke, landwirtschaftliche Maschinen) eignen 

 sich harte, zahe, gegen Dnick, StoB und Ab- 

 reibung widerstahdsfahige Holzer wie Eiche 



